546 C U I 



Les sulfures ( Cuivre sulfuré , C. pyriteux , C. gris ) de- 

 mandeni beaucoup plus de soins ; et , en général , on peut dire 

 que le cuivre est un des métaux dont le traitement métallur- 

 gique est le plus difficile , et exige le plus de travaux. 



Tous les acides dissolvent le cuivre avec plus ou moins de 

 facilité. Avec l'acide du vin , il forme le verdet ^ vert-de-gris 

 du commerce. Pour obtenir cette matière , on emploie les 

 rafles de raisin , qu'on fait passer à la fermentation acide , et 

 auxquelles on expose des lames de cuivre qui se couvrent de 

 rouille verle au bout de quelques jours , et qu'on ratisse à 

 diverses reprises. Il y en a des manufactures considérables à 

 Montpellier et aux environs. 



Le yeii-de-gris est employé dans la teinture , surtout pour 

 le noir des chapeliers , et dans la peinture à l'huile ^ pour 

 toutes les nuances de vert. 



Le cuivre même , réduit en limaille , est employé pour co- 

 lorer en vert les beaux chagrins du Levant , dont j'ai indiqué 

 la préparation. {Juurn. de Fliys. août 1791. ) 



L'ammoniaque ou alkali volatil dissout le cuivre , et la 

 dissolution a une couleur bleue de la plus grande beauté. 



Cette propriété de l'alkali volatil en fait un réactif très-sûr, 

 pour reconnoître la présence du cuivre dans les fluides, et 

 même dans les substances terreuses. 



Traitement et essai des mines decuiore. — Pour extraire le cuivre 

 de son minerai, on emploie deux procédés, la fusion et la cé- 

 mentation ; le premier est le plus ordinairement usité. 



On fait d'abord griller le minerai pour le débarrasser de la 

 plus grande partie du soufre qu'il contient ; on le fond ensuite 

 plusieurs fols dans un fourneau à manche ou dans un haut- 

 fourneau. On n'obtient dans les premières fontes qu'une es- 

 pèce de scorie qu'on appelle matte ; après d'autres opéra- 

 tions, on a le cuivre noir ^ et enfin le cuivre pur ou cuivre de 

 » rosette^ ainsi nommé, parce qu'on le retire du fourneau de 

 raffinage en pains ronds d'un pouce d'épaisseur et d'un pied 

 de diamètre , qui portent le nom de rosettes. 



Quand le minerai ne consiste qu'en pyrites très-pauvres en 

 cuivre , on emploie , pour l'obtenir, la voie de la cémenta- 

 tion. Après le grillage du minerai , on le mouille pour qu'il 

 s'échauffe et s'efdeurisse , et on le lessive jusqu'à ce que l'eau 

 soit saturée ou du moins très-chargée de sulfate ou vitriol de 

 cuivre. On jette ensuite dans cette eau des plaques de fer ou 

 de vieilles ferrailles , que l'acide sulfurique dissout, et il dé- 

 pose en même temps le cuivre qu'il tenoit en dissolution. Ce 

 cuivre est en poussière , ou en petites croiltes qui se sont for- 

 mées à la surface des morceaux de fer ; il est très-pur , et il 

 suffit de le fondre pour le mettre dans le commerce. 



